# Новое слово батарейкостроения: литий-железодисульфид

Леонид Александрович Ашкинази

Новое слово батарейкостроения: литий-железодисульфид


Все знают, что щелочные батарейки имеют напряжение 1,2 - 1,3 вольта, а литиевые - около трех вольт. Недавно в редакцию принесли литиевые батарейки с напряжением, как у обычных щелочных (фото). Что это за батарейки?


Поиск в интернете и проведенные в редакции эксперименты показали следующее. Перед нами новый тип литиевых батарей, катод которых содержит дисульфид железа. Это именно батареи, а не аккумуляторы, их нельзя заряжать. Габариты и напряжение новинки соответствуют габаритам и напряжению обычных щелочных батарей. Литий-железодисульфидные весят на треть меньше, имеют большую емкость и дольше хранятся. Превосходство над конкурентами особенно заметно при большой нагрузке - емкость увеличивается в 2,5 раза. На рисунке приведена зависимость емкости от тока разряда для батарей АА - лучших щелочных (Щ) и литиевых (Li). Емкость определялась при разряде до половины начального напряжения, фактически устройства перестают работать раньше и емкости получаются на 10% меньше. Разрядные кривые (нагрузка пять ом) приведены ниже. Внутреннее сопротивление батарей почти одинаково - 0,5 Ом в начале разряда и до 1,0 Ом - в конце. Эти батареи нет смысла ставить в устройства, потребляющие относительно немного энергии в течение длительного времени. Они были специально созданы для использования в видеокамерах, фотоаппаратах и мощных фонарях.


Наука и техника не стоят на месте - особенно там, где потребитель не потенциальный, а самый что ни на есть ежедневный и ежечасный. Недавно на рынке появились новые батарейки, гальванические элементы системы никель-цинк. Называются они "Digi-1" и имеют при больших токах разряда емкость на 20% большую, чем лучшие щелочные элементы, и примерно на столько же дороже. Так что их применение пока не очень оправданно, но это лишь первые образцы.